( 93? ) 

 petits globules blancs ou légèrement jaunâtres qui sont formés par un mé- 

 lange d'aluminium et de carbure de ce métal. 



)) La réaction devient beaucoup plus concluanle si l'on chauffe, dans 

 les mêmes conditions, un mélange intime d'alumine et d'amidon qui, par 

 la décomposition de ce dernier corps, fournit le carbone nécessaire à la 

 réduction. 



)) Dans une chauffe qui a duré di-x-huit minutes (3oo ampères et 

 65 volts), on a obtenu une certaine quantité d'aluminium renfermant des 

 lamelles du carbure C^AP, que j'ai décrit précédemment. 



» L'expérience a été répétée quatre fois, et les résultats ont toujours été 

 identiques; et chaque fois aussi le mélange refroidi était recouvert de gra- 

 phite provenant de la condensation de la vapeur de carbone. 



)) Une autre série de recherches exécutée dans des creusets, à une tem- 

 pérature un peu moins élevée, nous a démontré que l'alumine seule peut 

 être fondue et maintenue à l'état liquide dans un creuset de charbon sans 

 qu'il y ait réduction. 



)) Dans une rcduclion faite avec un tube fermé à une extrémité, il nous 

 est arrivé que l'autre extrémité du cylindre a été obstruée par un tampon 

 d'alumine et de charbon. Cette expérience, qui n'avait pas été prolongée 

 autant que les précédentes, par suite de la formation d'iui court circuit, 

 nous a présenté, dans la partie chauffée, un feutrage de graphite et de 

 cristaux très minces hexagonaux, présentant des phénomènes d'irisation 

 et entièrement formés d'alumine. Le tube ne renfermait pas trace d'alu- 

 minium métallique. La production de ce mélange de corindon et de gra- 

 phite cristallisé nous a démontré que la vapeur d'alumine qui se produit 

 si facilement et la vapeur de charbon peuvent se trouver en contact sans 

 produire d'aluminium. 



» Une température beaucoup plus élevée est nécessaire pour que la 

 vapeur de carbone puisse réduire la vapeur d'alumine. 



» En résumé, dans le four électrique, l'alumine liquide n'est pas réduite 

 par le charbon, mais la réduction se produit lorsque les vapeurs de ces 

 deux corps sont portées à une température très élevée. Dans ce cas, l'alu- 

 mine perd son oxygène et fournit l'aluminium métallique qui se carbure 

 partiellement. » 



